标题：316不锈光亮线
316不锈光亮线的化学成分
品名：316不锈钢带，316不锈钢卷带，316不锈钢卷料　 
牌号：0Cr17Ni12Mo2　 
●化学成份：　 
碳 C ：≤0.08　 
硅 Si：≤1.00　 
锰 Mn：≤2.00　 
硫 S ：≤0.030 磷 P ：≤0.035　 
铬 Cr：16.00～18.50　 
镍 Ni：10.00～14.00　 
钼 Mo：2.00～3.00 
316不锈光亮线的性能
316不锈钢屈服强度（N/mm2）≥205 
抗拉强度 ≥520 
延伸率（%）≥40 
硬度HB ≤187 HRB≤90 HV ≤200 
密度7.93 g·cm-3 
比热c(20℃)0.502 J·(g·C)-1 
热导率λ/W(m·℃)-1 (在下列温度/℃) 
20 100 500 
12.1 16.3 21.4 
线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃) 
20～100 20～200 20～300 20～400 
16.0 16.8 17.5 18.1 
电阻率0.73 Ω·mm2·m-1 
熔点 1398～1420℃ 
●力学性能： 
抗拉强度 σb (MPa)：≥520 
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205 
伸长率 δ5 (%)：≥40 
断面收缩率 ψ (%)：≥60 
硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV 
●热处理规范及金相组织： 
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。 
金相组织：组织特征为奥氏体型。 
●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货 
316 是美国标准下的牌号.属于不锈.耐热.耐蚀钢.是奥氏体不锈钢.对于国标是0Cr17Ni12Mo2.是比304好的不锈钢.在海水和其他各种介质中.耐腐蚀性比0Cr19Ni9好.主要是耐点蚀材. 
316不锈钢与304不锈钢从外观如何区别如下： 
现在最常用的两种不锈钢304，316（或对应于德/欧标的1.4308,1.4408），316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。 
[1]Mo确实是一种耐高温的物质（知道黄金用什么坩埚熔吗？钼坩埚！）。 
[2]钼很容易和高价硫离子反应生成硫化物。 
深冲压用冷轧钢带　深冲压用冷轧钢带是用于深冲复杂拉延零件的低碳优质碳素结构钢冷轧钢带。 
交货状态： 
需经热处理和平整后交货。 
钢带供应状态的表面应为粗糙的或光亮的。 
使用情况：在汽车、拖拉机等工业应用广泛。 
附1：不锈钢的物理性能 
一、一般物理性能 
和其他材料一样，物理性能主要包括以下3个方面：熔点、比热容、导热系数和线膨胀系数等热力学性能，电阻率、电导率和磁导率等电磁学性能，以及杨氏弹性模量、刚性系数等力学性能。这些性能一般都被认为是不锈钢材料的固有特性，但是也会受到诸如温度、加工程度和磁场强度等的影响。通常情况下不锈钢与纯铁相比导热系数低、电阻大，而线膨胀系数和导磁率等性能则依不锈钢本身的结晶结构而异。 
表4—1~表4—5中列出马氏体型不锈钢、铁素体型不锈钢、奥氏体型不锈钢、沉淀硬化型不锈钢和双相不锈钢主要牌号的物理性能。如密度、熔点、比热容、导热系数、线膨胀系数、电阻率、磁导率和纵向弹性系数等参数。 
二、物理性能与温度的相关性 
（1）比热容 
随着温度的变化比热容会发生变化，但在温度变化的过程中金属组织中一旦发生相变或沉淀，那么比热容将发生显著的变化。 
（2）导热系数 
在600℃以下，各种不锈钢的导热系数基本在10~30W/（m·℃）范围内，随着温度的提高导热系数有增加趋势。在100℃时，不锈钢导热系数由大至小的顺序为1Cr17、00Cr12、2 Cr 25N、0 Cr 18Ni11Ti、0 Cr 18 Ni 9、0 Cr 17 Ni 12Mο2、2 Cr 25Ni20。500℃时导热系数由大至小的顺序为1 Cr 13、1 Cr 17、2 Cr 25N、0 Cr 17Ni12Mο2、0 Cr 18Ni9Ti和2 Cr 25Ni20。奥氏体型不锈钢的导热系数较其他不锈钢略低，与普通碳素钢相比，100℃时奥氏体型不锈钢的导热系数约为其1/4。 
（3）线膨胀系数 
在100-900℃ 范围内，各类不锈钢主要牌号的线膨胀系数基本在10ˉ6~130*10ˉ6℃ˉ1，且随着温度的升高呈增加的趋势。对于沉淀硬化型不锈钢，线膨胀系数的大小时效处理温度来决定。 
（4）电阻率 
在0~900℃，各类不锈钢主要牌号的比电阻的大小基本在70*10ˉ6~130*10ˉ6Ω·m，且随着温度的增加有增加的趋势。当作为发热材料时，应选用电阻率低的材料。 
（5）磁导率 
奥氏体型不锈钢的磁导率极小，因此也被称为非磁性材料。具有稳定奥氏体型组织的钢，如0 Cr 20 Ni 10、0 Cr 25 Ni 20等，即使对其进行大于80%的大变形量加工也不会带磁性。另外高 
不锈钢的物理性能（二） 
碳、高氮、高锰奥氏体型不锈钢，如1Cr17Mn6NiSN、1Cr18Mn8Ni5N系列以及高锰奥氏体型不锈钢等，在大压下量加工条件下会发生ε相相变，因此保持非磁性。在居里点以上的高温下，即使是强磁材料也会丧失磁性。但有些奥氏体型不锈钢如1Cr17Ni7、0Cr18Ni9，因为其组织为亚稳定奥氏体组织，因而在进行大压下量冷加工或进行低温加工时会发生马氏体相变，本身将具有磁性且磁导率也会提高。 
（6）弹性模量 
室温下铁素体型不锈钢的纵向弹性模量为200kN/mm2，奥氏体型不锈钢的纵向弹性模量为193 kN/mm2，略低于碳素结构钢。随着温度的升高纵向弹性模量减小，泊松比增加，横向弹性模量（刚性）则显著下降。纵向弹性模量将对加工硬化和组织集合产生影响。 
（7）密度 
含铬量高的铁素体型不锈钢密度小，含镍量高和含锰量高的奥氏体型不锈钢的密度大，在高温下由于品格间距的加大密度变小。 
三、低温下的物理性能 
（1）导热系数 
各类不锈钢在极低温度下的导热系数的大小略有差异，但总的来说是室温下导热系数的1/50左右。在低温下随着磁通（磁通密度）的增加导热系数增加。 
（2）比热容 
在极低温度下，各种不锈钢的比热容有一些差异。比热容受温度的影响很大，在4k时的比热容可减小至室温下比热容的1/100以下。 
（3）热膨胀性 
对于奥氏体型不锈钢，在80k以下收缩率（相对于273K）的大小略有差异。镍的含量对收缩率有一定的影响。 
（4）电阻率 
在极低温度下各牌号间电阻率大小的差异加大。合金元素对电阻率的大小有较大的影响。 
（5）磁性 
在低温下，奥氏体型不锈钢随材质的不同其质量磁化率对负荷磁场的影响有差异。不同的合金元素含量也有差异。 
不同牌号的磁导率没有什么差异。 
（6）弹性模量 
在低温下，有磁性转变的奥氏体型不锈钢其泊松比相应地产生极值。 
316不锈光亮线的性质
拉强度(Mpa) 620 MIN　 
屈服强度(Mpa) 310 MIN　 
伸长率(%) 30 MIN　 
面积缩减(%) 40 MIN　 
316不锈钢的密度　8.03 g/cm3,奥氏体不锈钢一般都用这个值　 
316含铬量(%) 16--18 .　 
1.特性：因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）；高温强度优秀；固溶状态无磁性；冷轧产品外观光泽度好，漂亮；相对304不锈钢，价格较高。　 
2.316不锈钢因添加Mo元素，使其耐蚀性、和高温强度有教大的提高，耐高温可达到1200-1300度，可在苛酷的条件下使用　 
3.用途：海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母　410　1.特性：作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用；其加工性好，依热处理面硬化（有磁性）。　2.用途：刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀叉）。 
316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。 
作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与316L相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。 
具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700°C)。 
刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。 
316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。 
作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与316L相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。 
具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700°C)。 
主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般。 
是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，310S拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。 
广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴承，滑花，医疗仪器，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC≤28，具有良好的防锈及防腐性。 
301延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。 
202属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，性能优于201不锈钢。 
201属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，磁性比较低。 
316L属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。 
316“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。 
317抗点蚀性能优于316钢。用于印染设备材料。 
430铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。 
302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC≤28，具有良好的防锈及防腐性。 
316和304区别
现在最常用的两种不锈钢304，316（或对应于德/欧标的1.4308,1.4408），316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。但所谓事无绝对，在浓硫酸环境下，再高温度也千万别用316！不然这事可就出大了。学机械的人都学过螺纹，还记得为了防止在高温情况下螺纹咬死，需要涂抹的一种黑乎乎的固体润滑剂吧：二硫化钼（MoS2）,从它就得出了2点结论不是：[1]Mo确实是一种耐高温的物质（知道黄金用什么坩埚熔吗？钼坩埚！）。[2]：钼很容易和高价硫离子反应生成硫化物。所以没有任何一种不锈钢是超级无敌耐腐蚀的。说到底，不锈钢就是一块杂质（不过这些杂质可都比钢更耐腐蚀^^）较多的钢，是钢就可以和别的物质反应。 
不锈钢分类
不锈钢通常按基体组织分为： 
1、铁素体不锈钢。含铬12%～30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高 ， 耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。 
2、奥氏体不锈钢。含铬大于18%，还含有8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好，可耐多种介质腐蚀。 
3、奥氏体 - 铁素体双相不锈钢。兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点，并具有超塑性。 
4、马氏体不锈钢。强度高，但塑性和可焊性较差。 
常用牌号不锈钢的密度
Steel GradeDensity(g/cm3)钢 号密 度304,304L,305,321 201,202,301,3027.93316,316L,347 309S,310S7.98405,410,4207.75409,430,4347.7
不锈钢重量计算公式
重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值 
不锈钢比重： 
●铬不锈钢取7.75吨/M3 
●铬镍不锈钢取7.93吨/M3 
●铁取7.87吨/M3 
不锈钢板理论重量计算公式 
钢品理论重量 重量（kg）=厚度（mm）×宽度（mm）×长度（mm）×密度值 
密度 钢种 
7.93 201,202,301,302,303,304,304L,305,321 
7.75 405,410,420,430 
7.98 309S,310S,310,316,316S,316L,347 
不锈钢元棒，钢丝，理论计算公式 
★ 直径×直径×0.00609=kg/m（适用于410 420 420j2 430 431） 
例如：￠50 50×50×0.00609=15.23Kg/米 
★直径×直径×0.00623=kg/m（适用于301 303 304 316 316L 321） 
例如：￠50 50×50×0.00623=15.575Kg/米 
不锈钢型材，理论计算公式 
◆六角棒 对边×对边×0.0069=Kg/米 
◆方棒 边宽×边宽×0.00793=Kg/米 
扩展阅读： 1 不锈钢弹簧线，不锈钢，不锈钢带
开放分类： 316不锈光亮线